490 (94) 



A. T. K U P F F E R. 



Ein so stark als môglich gehârteter Stahlstab (derselbe war beim Hârten etwas krumra 

 geworden) von 37,5 Zoll Lange (vom fixen Punct bis zum freien Ende) , 1 Zoll Breite und 

 1 '/g Linien Dicke, gab mil dem Gewicbt j\f 8 folgende Schwingungsdauer : 



Elon- 

 gation. 



Durchgànge. 



Elon- 

 gation. 



Durchgànge 



36,0 



(0) 8'28;'0 



3,0 



(300) 20'18;'5 



16,0 



(100) 12 25,0 



1,5 



(400) 24 15,5 



7,0 



(200) 16 22,0 



0,8 



(500) 28 12,0 





500 Oscil. 



in 19' 



44;'0 



1 Oscil. = 2;'3680. 



Nachdem er vermitlelst der Berzelius'schen Lampe mit dem Schornstein von Zoll zu 

 Zoll erhitzt worden war, wobei die Lampe auf jedem Zoll 3 lang verweilte (es kam nicht bis 

 zum Glùhen, der Stab lief erst gelb und blau und endlich dunkelblau an), gab er : 



40,0 



(0) 6'46;'5 



5,0 



(500) 23'24;'0 



25,0 



(100) 10 5,5 



3,8 



(600) 26 43,0 



16,0 



(200) 13 25,5 



2,5 



(700) 30 2,5 



11,0 



(300) 16 45,0 



1,8 



(800) 33 22,0 



7,0 



(400) 20 4,5 



1,1 



(900) 36 41,5 



Umgekebrt 



900 Oscil. in 29' 55;'0 



1 Oscil. = i;'9950. 

 1000 Oscil. in 10' i;'5 

 1 Oscil. = 0;'6015 

 Wir haben also eine Zunahme der elastischen Kraft im Verhâltniss von : 



1 : 05452 



Ein anderer Stab von Stahl, von derselben Dimension, noch mehr gehârtet als der vor- 

 hergehende (er war dabei sehr krumm geworden), gab folgende Schwingungsdauer : 



1) Vor dem Erhilzen : 



30,0 

 11,5 

 5,0 



2,0 

 1,0 



(0) 38' 5;'o 



(100) 42 6,5 

 (200) 46 8,0 



400 Oscil. in 1 6' 5;'5 



1 Oscil. = 2;'4138 



(300) 50' 9,0 

 (400) 54 10,5 



